ICS 87.040 
G 51 
 
中华人民共和国国家标准  
GB  18581—XXXX 
    代替GB18581-2009、GB24410-2009 
 
 
木器涂料中有害物质限量  
Limit of harmful substances of woodenware coatings  
 
（征求意见稿）  
 
XXXX  - XX - XX发布  XXXX  - XX - XX实施  
 GB 18581—XXXX 
I 前  言 
本标准全部技术内容为强制性。  
本标准按照 GB/T 1.1 —2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 18581—2009《室内装饰装修材料   溶剂型木器涂料中有害物质限量》和 GB 24410
—2009《室内装饰装修材料   水性木器涂料中有害物质限量》。 本标准以GB 18581-2009为主，整合了
GB 24410 -2009的内容， 与GB 18581 -2009相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：  
——修改了标准 的名称； 
——修改了标准的范围（见第 1章， 2009年版的第 1章）；  
——删除了规范性引用文件“ GB/T 1250 、GB 1858 2-2008”；增加了规范性引用文件“ GB/T 6682
—2008 、GB/T 8170 —2008、GB/T 23985 —2009、GB/T 23986 —2009 、GB/T 23990 —2009 、
GB/T 23991 —2009 、GB/T 23992 —2009 、GB/T 23993 —2009 、GB/T 30646 —2014、GB/T 
30647—2014 、GB/T 31414 —2015 、GB/T 34675 —2017 、GB/T 34682 —2017 、GB/T 36488
—2018”（见第 2章， 2009年版的第 2章）；  
——修改了“ 挥发性有机化合物（ VOC）”和“挥发性有机化合物（ VOC）含量”的定义； 增加了
“溶剂型涂料”、“水性涂料”、“辐射固化 涂料”、“粉末涂料”、“不饱和聚酯 类涂料” 、
“施工状态”的定义 （见第3章，2009年版的第 3章）； 
——增加了产品分类（见第 4章）；  
——溶剂型木器涂料的 “硝基类” 增加 “限工厂化涂装使用” 的要求； 增加了溶剂型木器涂料的 “不
饱和聚酯类”以及项目和指标；增加了“水性涂料”、“辐射固化型涂料”、“粉末涂料”以
及项目和指标 ；增加了“甲醛含量”、“总铅（ Pb）含量”、“乙二醇醚及醚酯总和含量”、
“苯系物总和含量”、“多环芳烃总和含量”、“邻苯二甲酸酯总和含量”、“烷基酚聚氧乙
烯醚总和含量”项目 及指标（见表 1）；  
——“甲苯、二甲苯、乙苯含量总和”改为“甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 ” ；“卤代烃含
量”改为“ 卤代烃总和含量 ”；删除了  “可溶性重金属”中“铅 Pb”项目及指标； 修改了  “挥
发性有机化合 物（VOC）含量”、“苯含量”、除“醇酸类” 以外的“甲苯与二甲苯（含乙苯）
总和含量” 、“游离二异氰酸酯总和含量” 项目的指标（见表 1， 2009年版的表 1）； 
——修改了“挥发性有机化合物（ VOC）含量”、  “可溶性重金属含量 ”、“苯含量”、“甲苯 与
二甲苯（含乙苯）总和含量”、 “甲醇含量”、“卤代烃总和含量”项目的试验方法（见 6.2， 
2009年版的5.2）； 
——增加了“甲醛含量”、“总铅（ Pb）含量”、“乙二醇醚及醚酯总和含量”、“苯系物总和含
量”、“多环芳烃总和含量”、“邻苯二甲酸酯总和含量”、“烷基酚聚氧乙烯醚总和含量”
项目的试验方法（见 6.2）； 
——修改了检验结果的判定的内容（见 7.2，2009年版的6.2）； 
——修改了包装标志的内容（见第 8章，2009年版的第 7章）； 
——删除了涂装安全及防护（ 2009年版的第 8章）； 
——增加了标准的实施（见第 9章）。 
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。  
本标准由中华人民共和国工业和信息化部归口。  GB 18581—XXXX 
II 本标准代替 GB 18581—2009和GB 24410—2009。 
GB 18581—2009的历次版本发布情况为：  
——GB 18581—2001、GB 18581—2009。 
GB 24410-2009的历次版本发布情况为：  
——GB 24410—2009。 GB 18581—XXXX 
1 木器涂料中有害物质限量  
1 范围 
本标准规定了木器涂料 中对人体和环境有害的物质容许限量的术语 和定义、产品分类、要求、测试
方法、检 验规则、包装标志 、标准的实施 等内容。 
本标准适用于 除拉色漆、架桥漆、 木材着色剂、开放效果漆等特殊功能性涂料以外的 现场涂装和工
厂化涂装用 各类木器涂料 ，包括腻子、底漆 和面漆。  
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 1725—2007 色漆、清漆和塑料   不挥发物含量的测定  
GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料   取样 
GB/T 6682 —2008 分析实验室用水规格和试验方法  
GB/T 6750—2007 色漆和清漆   密度的测定   比重瓶法  
GB/T 8170 —2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定  
GB/T 9750 涂料产品包装标志  
GB/T 9754—2007 色漆和清漆  不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和85°镜面光泽的测定  
GB/T 18446 —2009 色漆和清漆用漆基  异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定   
GB/T 23985—2009 色漆和清漆  挥发性有机化合物 (VOC)含量的测定  差值法 
GB/T 23986—2009 色漆和清漆  挥发性有机化合物 (VOC)含量的测定  气相色谱 法 
GB/T 23990—2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法  
GB/T 2399 1—2009 涂料中可溶性有害元素含量的测定  
GB/T 23992 —2009 涂料中氯代烃含量的测定  
GB/T 23993—2009 水性涂料中甲醛含量的测定  乙酰丙酮分光光度法  
GB/T 30646 —2014 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定  气相色谱 /质谱联用法  
GB/T 30647 —2014 涂料中有害元素 总含量的测定  
GB/T 31414 —2015 水性涂料  表面活性剂的测定  烷基酚聚氧乙烯醚  
GB/T 34675 —2017 辐射固化涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量的测定  
GB/T 34682 —2017 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量的测定  
GB/T 36488—2018 涂料中多环芳烃的测定  
3 术语和定义  
下列术语和定义适用于本文件。  
3.1  GB 18581—XXXX 
2 溶剂型涂料  solvent-borne coating material  
完全以有机物为溶剂 的一类涂料。 
3.2  
水性涂料   water-borne coating material  
挥发物的主要成分为水的 一类涂料。 
[GB/T 5206 -2015，定义2.274] 
3.3  
辐射固化涂料 radiation curable  coating material  
通过辐射固化方式固化的一类涂料。  
注：例如，紫外光（ UV）固化涂料、电子束（ EB）固化涂料等。  
[GB/T 35602 —2017，定义3.8] 
3.4  
粉末涂料 coating powder  
粉末状的涂料，在其熔融 （也可能要 经过固化）后可制得连续 的漆膜。 
[GB/T 5206 —2015，定义2.52] 
3.5  
聚氨酯类涂料   polyurethane coatings  
以由多异氰酸酯与含活泼氢的化合物反应而成的聚氨 （基甲酸） 酯树脂为主要成膜物质的一类涂料 。 
3.6  
硝基类涂料   nitrocellulose  coatings  
以由硝酸和硫酸的混合物与纤维素酯化反应制得的硝基纤维素为主要成膜物质的一类涂料 。 
3.7  
醇酸类涂料   alkyd coatings  
以由多元酸、脂肪酸（或植物油）与多元醇缩聚制得的醇酸树脂为主要成膜物质的一类涂料 。 
3.8  
不饱和聚酯类涂料   unsaturated polyester  coatings  
以聚合物链上 含有易与活性稀释剂发生交联反应的碳 -碳双键的不饱和聚酯树脂 为主要成膜物质的
一类涂料 。 
3.9  
挥发性有机化合物 (VOC) volatile organic compound  
在所处大气环境的正常温度和压力下，可 以自然蒸发的任何有机液体和 /或固体。  
[GB/T 5206 -2015，定义2.270] 
3.10  
挥发性有机化合物含量 (VOC含量) volatile organic compound content  
在规定的条件下测得的涂料中存在的挥发性有机化合物的含量。  
[GB/T 5206 -2015，定义2.271] GB 18581—XXXX 
3 3.11  
施工状态   application condition  
在施工方式和施工条件满足相应产品技术说明书中的要求时， 产品所有组分混合后，可以 进行施工
的状态。 
4 产品分类  
本标准将木器涂料 分为：溶剂型涂料、 水性涂料 、辐射固化涂料 、粉末涂料 。其中，溶剂型涂料分
为：聚氨酯类、硝基类 （限工厂化涂装使用 ）、醇酸类、 不饱和聚酯类； 水性涂料分为：色漆、清漆；
辐射固化涂料分为：水性、非水性。  
5 要求 
木器涂料 中有害物质限量应符合表 1的要求：  
表1 有害物质限量的要求  
项目 限量值 
溶剂型涂料 水性涂料 辐射固化 涂料 
粉末
涂料 聚氨酯类  硝基
类（限
工厂
化涂
装使
用） 醇酸
类 不饱
和聚
酯类 色漆 清漆 水性 非水
性 
挥发性有
机化合物
（VOC）含
量 涂料/(g/L)      ≤ 面漆[光泽
（60°）≥
80]：550 
700 450 420 250 300 250 420 
— 面漆[光泽
（60°）＜
80]：650 
底漆：600 
溶剂型腻子 / g/L ≤ 400 300 — — 
水性和辐射固化型腻
子/ g/kg        ≤ — 60 60 
甲醛含量 /（mg/kg）         ≤ — 100 100 — — 
总铅 （Pb） 含量/（mg/kg）      ≤
(限色漆、腻子和醇酸清漆 ) 90 
可溶性重金属
含量/（mg/kg）    
≤ 
(限色漆、腻子
和醇酸清漆 ) 镉（Cd）含量 75 
铬（Cr）含量 60 
汞（Hg）含量 60 GB 18581—XXXX 
4 表1(续) 
项目 限量值 
溶剂型涂料 水性涂料 辐射固化涂料  
粉末
涂料 聚氨酯类  硝基类
（限工
厂化涂
装使用） 醇酸
类 不饱
和聚
酯类 色漆 清漆 水性 非水
性 
乙二醇醚及醚酯总和含量 /
（mg/kg）                  ≤
（限乙二醇甲醚、 乙二醇甲醚醋酸
酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸
酯、 乙二醇二甲醚、 乙二醇二乙醚、
二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲
醚） 300 — 
苯含量/%                   ≤ 0.1 — — 0.1 — 
甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量      
/%                         ≤ 20 20 5 10 — — 5 — 
苯系物总和含量 /(mg/kg)     ≤
[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯） ] — 250 250  — — 
游离二异氰酸酯总和含量a/%  ≤
[限甲苯二异氰酸酯（ TDI）、六
亚甲基二异氰酸酯（ HDI）] 0.2 — — — — 
甲醇含量 /%               ≤ — 0.3 — — — — 0.3 — 
多环芳烃总和含量 /(mg/kg)   ≤ 
（限萘、蒽）  200 — — 200 — 
卤代烃总和含量 /%           ≤ 
（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化
碳、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、
1,1,1-三氯乙烷、 1,1,2-三氯乙
烷、1,2-二氯丙烷、 1,2,3-三氯丙
烷、三氯乙烯、四氯乙烯）  0.1 — — 0.1 — 
邻苯二甲酸酯总和含量 /%     ≤ 
[限邻苯二甲酸二丁酯（ DBP）、邻
苯二甲酸丁苄酯（ BBP）、邻苯二
甲酸二异辛酯（ DEHP）、邻苯二甲
酸二辛酯（ DNOP）、邻苯二甲酸二
异壬酯（ DINP）、邻苯二甲酸二异
癸酯（DIDP）] — 0.2 — — — — — 
 
 GB 18581—XXXX 
5  
表1(续) 
项目 限量值 
溶剂型涂料 水性涂料 辐射固化 涂料 
粉末
涂料 聚氨酯类  硝基类
（限工
厂化涂
装使用） 醇酸
类 不饱
和聚
酯类 色漆 清漆 水性 非水
性 
烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 /
（mg/kg）                ≤ 
{限辛基酚聚氧乙烯醚 [C 8 H 17 -C 6 
H 4 -(OC 2 H 4 ) n OH，简称OP n EO]
和壬基酚聚氧乙烯醚 [C 9 H 19 -C 6 
H 4 -(OC 2 H 4 ) n OH，简称 NP n EO]，
n =2～16} — 1000 1000 — — 
注：按产品明示的施工 状态下的施工配比混合后测定 ，如多组分的某组分的使用量 为某一范围时，应按照产品施工 状
态下的施工配比规定的最 大比例混合后进行测定 ，水性涂料和水性辐射固化型涂料 所有项目均不考虑水的稀释比
例。 
a如聚氨酯类涂料和腻子规定了稀释比例或由双组分或多组分组成时， 应先测定固化剂 (含游离二异氰酸酯预聚物 )
中的含量，再按产品明示的施工 状态下的施工配比计算混合后涂料中的含量。如稀释剂的使用量为某一范围时，
应按照产品施工 状态下的施工配比规定的最小稀释比例进行计算 ；如固化剂的使用量为某一范围时，应按照产品
施工状态下的施工配比规定的最 大比例进行计算。  
6 测试方法 
6.1 取样 
按GB/T 3186 的规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。  
6.2 试验方法  
6.2.1 挥发性有机化合物（ VOC）含量 
6.2.1.1 溶剂型涂料 （聚氨酯类、硝基类、 醇酸类及 各自对应腻子）中挥发性有机化合物 （VOC）含量 
按GB/T 23985 —2009的规定进行。不挥发物含量按 GB/T 1725 —2007的规定进行，称样量为（ 1
±0.1）g，干燥条件为（ 105±2）℃/1h；密度按 GB/T 6750—2007的规定进行，试验温度为（ 23±2）℃；
光泽按GB/T9754 —2007的规定进行； 不测水分， 水分含量设为零。 VOC含量的计算，按 GB/T 23985 —
2009中8.3进行。 
6.2.1.2 溶剂型涂料（不饱和聚酯类及其腻子）中挥发性有机化合物 （VOC）含量 
按GB/T 34682—2017的规定进行。密度按 GB/T 6750 —2007的规定进行，试验温度为（ 23±2）℃；
不测水分， 水分含量设为零 。涂料产品中VOC含量的计算，按 GB/T 34682 —2017中8.3进行。腻子产
品中VOC含量的计算，按 GB/T 34682 —2017中8.2中进行，并换算成克每千克单位表示 。 
6.2.1.3 水性涂料（含腻子）中挥发性有机化合物（ VOC）含量 GB 18581—XXXX 
6 按GB/T 23986 —2009的规定进行 ，色谱柱采用中等极性色谱柱 （6%氰丙苯基 /94%聚二甲基硅氧烷
毛细管柱） ，标记物为己二酸二乙酯 。称取试样约 1.0g；校准化合物包括 但不限于 丙酮、乙醇、异丙
醇、三乙胺、异丁醇、 正丁醇、丙二醇单甲醚、二丙二醇单甲醚、乙酸正丁酯、二甲基乙醇胺、甲基异
戊基酮、丙二醇正丁醚、乙二醇单丁醚、 1，2－丙二醇、乙二醇、 N－甲基吡咯烷酮、二丙二醇正丁醚、
二乙二醇单丁醚、丙二醇苯醚、二乙二醇、乙二醇苯醚 等；水分含量的测定，按本标准中附录 A的规定
进行；所有腻子样品不做水分含量和密度的测试 。涂料产品中VOC含量的计算，按 GB/T 23986 —2009
中10.4进行，检出限为 2g/L。腻子产品中VOC含量的计算，按 GB/T 23986 —2009中10.2进行，并换
算成克每千克 （g/kg）单位表示 ，检出限为 1g/kg。 
6.2.1.4 辐射固化涂料 （含腻子） 中挥发性有机化合物（ VOC）含量 
按GB/T 34675 —2017的规定进行 。密度按GB/T 6750 —2007的规定进行，试验温度 为（23±2）℃；
水分含量的测定，按本标准中附录 A的规定进行 ；所有腻子样品不做水分含量和密度的测试 。水性辐射
固化涂料 产品中VOC含量的计算，按 GB/T 34675 —2017中8.4进行。非水性辐射固化涂料 产品中VOC
含量的计算，按 GB/T 34675 —2017中8.3进行；不测水分， 水分含量设为零 。腻子产品中VOC含量的
计算，按 GB/T 34675 —2017中8.2进行，并换算成克每千克单位表示 。 
6.2.2 甲醛含量  
按GB/T 23993 —2009的规定进行。  
6.2.3 总铅（Pb）含量 
按GB/T 30647 —2014的规定进行。 
6.2.4 可溶性重金属 含量 
按GB/T 23991 —2009的规定进行。采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ ICP-OES）或其他合适
的分析仪器进行测试。  
6.2.5 乙二醇醚及醚酯总和含量  
按GB/T 23986 —2009的规定进行。乙二醇醚及醚酯含量的计算，按 GB/T 23986 —2009中10.2进
行，并换算成毫克每千克（ mg/kg）单位表示 。 
6.2.6 苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量  
按GB/T 23990 —2009中A法的规定进行 。苯含量、甲苯 与二甲苯（含乙苯） 总和含量的计算，按
GB/T 23990 —2009中8.4.3进行。 
6.2.7 苯系物总和 含量 
按GB/T 23990 —2009中B法的规定进行 。苯系物总和含量 的计算，按 GB/T 23990 —2009中9.4.3
进行。 
6.2.8 游离二异氰酸酯总和含量  
按GB/T 18446 —2009的规定进行。  
6.2.9 甲醇含量 
按GB/T 23986 —2009的规定进行。甲醇含量的计算，按 GB/T 23986 —2009中10.2进行。 
6.2.10 多环芳烃总和含量  
按GB/T 36488—2018的规定进行。  
6.2.11 卤代烃总和含量  
按GB/T 23992 —2009的规定进行 。卤代烃含量的计算，按 GB/T 23992 —2009中8.5.2进行。 
6.2.12 邻苯二甲酸酯总和含量  
按GB/T 30646 —2014中的规定进行 。 
6.2.13 烷基酚聚氧乙烯醚 总和含量 
按GB/T 31414 —2015的规定进行 。 GB 18581—XXXX 
7 7 检验规则  
7.1 本标准所列的全部要求均为型式检验项目。  
7.1.1 在正常生产情况下，每年至少进行一次型式检验。  
7.1.2 有下列情况之一时应随时进行型式检验：  
——新产品最初定型时；  
——产品异地生产时；  
——生产配方、工艺、关键原材料来源及产品施工 状态下的施工配比有较大改变时；  
——停产三个月后又恢复生产时。  
7.2 检验结果的判定  
7.2.1 检验结果的判定 ，按GB/T 8170 —2008中修约值比较法进行。 
7.2.2 报出检验结果时 ，应同时注明 产品明示的施工 状态下的施工配比。 
7.2.3 所有项目的检验结果均达到本标准的要求时，产品为符合本标准要求。  
8 包装标志  
8.1 产品包装标志除应符合 GB/T 9750 的规定外，按本标准检验合格的产品可在包装标志上明示。  
8.2 包装标志上或产品说明书中应明确施工 状态下的施工配比。 
8.3 包装标志上或产品说明书中应 标明符合本标准的 分类和产品类型 。 
9 标准的实施  
9.1 硝基类溶剂型 木器涂料自本标准实施之日起不得在室内装饰装修中使用。  
9.2 涂装现场抽查时， 对于聚氨酯类、不饱和聚酯类等多组分固化的涂料品种抽样 检验，应考虑适用
期。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB 18581—XXXX 
8 附 录 A 
（规范性附录）  
 水分含量的测定 ---气相色谱法  
A.1 试剂和材料  
A.1.1 蒸馏水：符合 GB/T 6682 —2008中三级水的要求；  
A.1.2 稀释溶剂：用于稀释试样的有机溶剂，不含有任何干扰测试的物质。纯度至少为 99%（质量百分
数），或已知纯度。例如：二甲基甲酰胺等 。  
A.1.3 内标物：试样中不存在的化合物，且该化合物能够与色谱图上其他成分完全分离。纯度至少为 9
9%（质量百分数），或已知纯度。例如：异丙醇等 。 
A.1.4 载气：氢气或氮气，纯度≥ 99.995%。 
A.2 仪器设备  
A.2.1 气相色谱仪：配有热导检测器及程序升温 控制器；  
A.2.2 色谱柱： 苯乙烯-二乙烯基苯多 孔聚合物的毛细管柱 ； 
注：其他满足检验要求的色谱柱也可使用。  
A.2.3 进样器：微量注射器， 10μl； 
A.2.4 配样瓶：约 10ml的玻璃瓶，具有可密封的瓶盖；  
A.2.5 天平：实际分度值 =0.1mg。 
A.3 气相色谱测试条件  
A.3.1 色谱柱：苯乙烯 -二乙烯基苯多 孔聚合物的毛细管柱， 25m×0.53mm×10μm；  
A.3.2 进样口温度： 250℃；  
A.3.3 检测器温度：温度 300℃；  
A.3.4 分流比： 5∶1；  
A.3.5 柱温：程序升温， 100℃保持2min, 然后以20℃/min升至130℃保持3min；再以30℃/min升至20
0℃保持5min； 
A.3.6 载气：氢气，流速 6.5ml/min 。 
注：也可根据所用气相色谱仪的性能、色谱柱类型及待测试样的实际情况选择最佳的气相色谱测试条件。  
A.4 测试步骤  
A.4.1 测试水的相对 响应因子（R） 
在同一配样瓶（ 见A.2.4）中称取 0.2g左右的蒸馏水（ 见A.1.1）和0.2g左右的异丙醇（ 见A.1.3），
精确至0.1mg，再加入 5ml二甲基甲酰胺（ 见A.1.2），密封配样瓶（ 见A.2.4）并摇匀。用微量注射器（ 见
A.2.3）吸取配样瓶（ 见A.2.4）中的1μl混合液注入色谱仪中，记录色谱图。按下列公式（ A.1）计算
水的相对 响应因子（R）： 
 
i OHOH i
A WAWR
22  ................................ ... (A.1) GB 18581—XXXX 
9 式中： 
R——水的相对 响应因子； 
Wi——异丙醇的质量，单位为克 （g）； 
AH2O——水的峰面积 ； 
WH2O——水的质量，单位为克 （g）； 
Ai ——异丙醇的峰面积 。 
若异丙醇和二甲基甲酰胺不是无水试剂，则以同样量的异丙醇和二甲基甲酰胺（混合液），但不加
水作为空白样，记录空白样中水的峰面积 （B）。按下列公式 （A.2）计算水的相对 响应因子（R）： 
 
i OHOH i
A WB A W
R

22) (  ................................ . (A.2) 
式中： 
R——水的相对 响应因子；  
Wi——异丙醇的质量，单位为克（ g）； 
AH2O——水的峰面积；  
B——空白样中水的峰面积；  
WH2O——水的质量，单位为克（ g）； 
Ai——异丙醇的峰面积。  
平行测试两次， 取两次测试结果的平均值，其相对偏差应小于 5%，保留三位有效数字 。 
A.4.2 样品分析  
称取搅拌均匀后的试样 0.6g以及与水含量近似相等的异丙醇（ 见A.1.3）于配样瓶（ 见A.2.4）中，
精确至0.1mg，再加入 5ml二甲基甲酰胺（ 见A.1.2）（稀释溶剂体积可根据样品状态调整） ，密封配样
瓶（见A.2.4）并摇匀。同时准备一个不加试样的异丙醇和二甲基甲酰胺混合液做为空白样。用力摇动
或超声装有试样的配样瓶（ 见A.2.4）15min，放置5min，使其沉淀 [为使试样尽快沉淀，可在装有试样
的配样瓶（ 见A.2.4）内加入几粒小玻璃珠，然后用力摇动；也可使用低速离心机使其沉淀 ]。用微量注
射器（见A.2.3）吸取配样瓶（ 见A.2.4）中的1μl上层清液，注入色谱仪中，记录色谱图。  
A.4.3 计算 
按下列公式 （A.3）计算试样中的水分含量 （H2O%）： 
 
RAWB A WOH
i cOH i
100) (%2
2  ............................  (A.3) 
式中： 
Wi——异丙醇质量，单位为克 （g）； 
A
OH2——试样中水的峰面积；  
B——空白样中水的峰面积 ； 
Wc——试样的质量，单位为克 （g）；                                                                                                
Ai——异丙醇的峰面积；  
R——水的相对 响应因子。 
平行测试两次，取两次测试结果的平均值，保留三位有 效数字。  
A.5 精密度 GB 18581—XXXX 
10 A.5.1 重复性：同一操作者两次测试结果的相对偏差小于 1.6%。 
A.5.2 再现性：不同实验室间测试结果的相对偏差小于 5%。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB 18581—XXXX 
11 参 考 文 献 
[1] GB/T 2705 —2003  涂料产品分类和命名  
[2] GB/T 5206 —2015  色漆和清漆  术语和定义 
[3] GB/T 33761 —2017  绿色产品评价通则  
[4] GB/T 33394 —2016  儿童房装饰用水性木器涂料  
[5] HJ/T 414—2007  环境标志 产品技术要求  室内装饰装修用溶剂型木器涂料  
[6] HJ 2537—2014  环境标志产品技术要求  水性涂料  
[7] HJ 2547—2016  环境标志产品技术要求  家具 
[8] LY/T 1740 —2008  木器用不饱和聚酯漆  
[9] IKEA of Sweden AB   IOS-MAT-0066 Surface coatings and coverings -general requirements  
（Version AA-163938-10） 
 
 
 __________________________ _______